48 . "^V. Guertlcr. 



tischen Präzisieruiig und \'crknüpfung der einzelnen Begriffe gearbeitet. 

 Alle diese Fragen l)ilden ein (iebiet für sich, und zwar das der mechani- 

 schen Technologi«'. 



Es sei hier nui- aul' zwei Punkte von umfassenderem Interesse hin- 

 gewiesen. Der eine besteht in dem großen Einfluß, den die Korngröße auf 

 alle diese Eigenschaften hat. Man kann niemals von einer Legierung sagen, 

 sie habe diese oder jene Zugfestigkeit, .sondern zur Definition der Legie- 

 rung gehört in diesem Falle stets auch mit die Angabe, in welchem Zu- 

 stande der Korngröße sich die Legierung bei der Messung befunden hat. 

 Je größer das Korn, desto geringer die Festigkeit. Das ist eine vielfach 

 sehr unangenehme Erscheinung, da ja, wie schon vorher ausgeführt wurde, 

 bei höherer Temperatur das Korn stets unaufhaltsam anwächst und (Gegen- 

 stände, die. wie z. B. Metallteile in Flammenöfen, dauernd hoher Temi)eratur 

 ausgesetzt sind, mit der Zeit in diesen grobkörnigen, spröderen Zustand 

 übergehen müssen. Bei der thermischen Behandlung, dem Tempern und 

 Ausglühen von metallischen Substanzen muß deshalb stets beachtet wer- 

 den , daß die Erhitzungszeit und Erhitzungsdauer nicht unnötig erhöht 

 werden; Material, dessen mechauische Eigenschaften aus solchem Grunde 

 erheblich verschlechtert sind, bezeichnet man als verbrannt. Umgekehrt 

 hat das Material mit dem allerfeinsten Korne die besten mechanischen 

 Eigenschaften und vor allen Dingen die größte Festigkeit. 



Der L'nterschied im Zustande zweier gleicher Materialien von 

 sonst gleichem inneren Aufl)au und nur verschiedener Korngröße läßt sich 

 ausdrücken durch das Verhältnis der (iesamtsumme der Oberflächen der 

 einzelnen Krvstallkörner zu ihrer Masse oder mit anderen Worten durch 

 das X'erhältnis der Summe der Berührungsflächen zwischen (h-ii Ivrvstallen 

 zu ihrem Innenraume. Wenn also mit der Zunahme der Krvstallberührungs- 

 tlächen zum Innenkörper eine Erhöhung dei' Festigkeit usw. verbunden 

 ist, so liegt es sehr n[:he, diesen BeriUiruugsflächen eine größere Festig- 

 keit als dem Krv.stallkörper selbst zuzuschieiben. Dies ist in der Tat eine 

 p]rscheinung. die sich durch zahlreiche Beobachtungen in der Praxis und 

 im Laboratorium bestätigt findet. Denn man beobachtet, dai'i der Bruch 

 solcher Metallmassen leichter durch die Krystalle selbst als durch ihie 

 Berührungsgrenzen erfolgt. 



Ein zweiter Punkt von allgemeinem Interesse ist folgender: Legie- 

 rungen mit ^uten mechanischen Qualitäten finden wir im allgemeinen 

 überall da. wo ein gegebenes Ausgangselement andere Elemente in fester 

 Lösung aufgenommen hat. Mit dieser Aufnahme vei'bunden ist eine Steige- 

 rung der Härte, während ilie anderen Eigen.schaften teils ein wenig ver- 

 schlechtert , teils erheblich gebessi'rt werden, so daß im allgemeinen als 

 (Jesamtbild wesenlliche MateiMalverix'Sserimgen erzielt werden. Dies ist ein 

 (irund dafür, weslialb Legierungen so viel mein- in allgemeiner Benutzung 

 sind als reine Metalle. 



Die interniediäicn Ki'vstallarten hingegen sind, wie schon zuvoi' ge- 

 sagt wnide, fast durchweg von ganz eilieblicher Sprödigkcit inid kommen 



